## Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Kejuruan (JIPTEK)
Jurnal Homepage: https://jurnal.uns.ac.id/jptk

## PENGARUH PENAMBAHAN SERAT LIMBAH BANNER TERHADAP KUAT LEKAT DAN MIKROSTRUKTUR BETON SERAT PASCA BAKAR SEBAGAI SUPLEMEN BAHAN AJAR MATA KULIAH TEKNOLOGI BETON
Anis Rahmawati 1 , Roemintoyo 2 , Aryanti Nurhidayati 3 , Ida Nugroho Saputro, Langgeng Setyo Pramono 4 1,2,3,4 Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Sebelas Maret E-mail: anisrahmawati79@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini antara lain, 1) mengetahui pengaruh penambahan serat limbah banner dengan variasi panjang serat  dan variasi suhu pembakaran terhadap kuat lekat beton pasca bakar, 2) mengetahui perubahan mikrostruktur beton dengan  penambahan serat limbah banner pada beberapa variasi panjang serat dan variasi suhu pembakaran pra dan pasca bakar, 3) mengetahui nilai optimum penambahan serat limbah  banner  yang  akan menghasilkan beton  dengan  kuat lekat  maksimal  beton  pasca  bakar.  Hasil penelitian sebagai berikut 1) penambahan panjang serat limbah banner mengakibatkan penurunan pada suhu 300˚C dan kenaikan pada suhu 400˚C, 2) perubahan mikrostruktur beton dengan  penambahan serat limbah banner pada beberapa variasi panjang serat dan variasi suhu pembakaran dapat dilihat dari pori- pori dan retakan mikro pada beton pasca bakar yang terlihat lebih banyak daripada beton pra bakar, 3) penambahan panjang serat limbah banner yang menghasilkan nilai maksimal kuat lekat beton pasca bakar terjadi pada penambahan panjang serat limbah banner 3 cm dengan suhu pembakaran 200˚C.
Kata Kunci : beton serat, kuat lekat, mikrostruktur, pasca bakar, serat banner

## ABSTRACT
The purpose of this study, 1) know how the addition of fiber length variation of banners and combustion temperature variations to bond strength post-burn concrete, 2) know the change of microstructures of concrete by the  addition of fiber the waste banner on some variations of the length of the fiber and temperature variations pre and post-burn, 3) know optimum value the addition of fiber waste banner that  will  produce  concrete  with  bond  strength  post-burn  concrete  maximum.This  research  using quantitative research methods with experimental approach. Variables that affect in this study is 1) free variables include the addition of long fiber waste banner that is 3 cm, 6 cm, 9 cm and in the amount of 0.2%  of  the  weight  of  the  concrete  and  the  temperature  variation  of  combustion  that  is  room temperature (28 ˚ C), 200 ˚ C ˚ C, 300, and 400 ˚ C, 2) variable bound to include bond strength and microstructures of concrete due to variations in the length of the fiber waste banner and combustion temperature variations. Research results as follows 1) addition of long fiber waste banner resulting in a  decrease  in  the  temperature  of  300  ˚  C  and  rise  at  a  temperature  of  400  ˚  C,  2)  change  in microstructures of concrete with addition of waste fiber banner on some variations of the length of the fiber and combustion temperature variations can be seen from the pores and cracks in the concrete post-burn that looks more than concrete pre-burn, 3) addition of long fiber waste banner that generates maximum  value  bond  strength  the  concrete  post-burn  occurred  at  the  addition  of  long  fiber  waste banner 3 cm with combustion temperatures 200 ˚ C.
Keywords : bond strength, concrete fibers, fiber banners, microstructure, post-burn

## PENDAHULUAN
Peristiwa  kebakaran  bangunan  gedung yang  sering  terjadi  kebanyakan  menggunakan struktur  beton  bertulang  sebagai  elemen konstruksinya.  Beton  pada  dasarnya  tidak diharapkan  mampu  menahan  panas  sampai suhu  tinggi.  Menurut  Wahyuni,  E.  dan Anggraini,  R.  (2010)  panas  atau  suhu  sebagai beban  pada  struktur  perlu  dikaji  mengingat daya  rusaknya  terhadap  regangan,  modulus elasitas, dan tegangan pada bahan struktur yang bersangkutan. Terjadinya perubahan temperatur  yang  cukup  tinggi,  seperti  yang terjadi  pada  peristiwa  kebakaran,  akan membawa dampak pada struktur beton. Karena pada  proses  tersebut  akan  terjadi  suatu  siklus pemanasan  dan  pendinginan  yang  bergantian, yang  akan  menyebabkan  adanya  perubahan fase fisis dan kimiawi secara kompleks. Hal ini akan mempengaruhi kualitas/kekuatan struktur beton  tersebut  dan  akan  menyebabkan  beton menjadi getas.
Akan tetapi dibandingkan dengan material lain, beton merupakan bahan bangunan yang  memiliki  daya  tahan  terhadap  api  yang relatif  lebih  baik,  karena  beton  merupakan material yang memiliki daya hantar panas yang rendah, sehingga dapat menghalangi rambatan panas  kebagian  dalam  struktur  beton  tersebut. Saat  terbakar  beton  tidak  dapat  menghasilkan api namun dapat menyerap panas sehingga akan terjadi suhu tinggi yang berlebihan, yang akan mengakibatkan perubahan pada mikro struktur.
Pengaruh  suhu  tinggi  pada  beton  juga mengakibatkan  sifat  daktilitas  (getas)  beton semakin  rendah.  Daktilitas  beton  yang  rendah
dicerminkan oleh kurva tegangan-regangannya yang memiliki penurunan kekuatan tekan yang cepat  pada  daerah  beban  pasca  puncak, sehingga menyebabkan keruntuhan terjadi tiba- tiba.  Penambahan  serat  yang  mempunyai modulus  elastisitas  yang  lebih  rendah  dari modulus  elastisitas  matrik  beton  diharapkan dapat  membuat  beton  lebih  daktail.  Dengan sifat  daktail  tersebut,  serat  yang  dicampurkan ke  dalam  beton  diharapkan  dapat  digunakan untuk memperbaiki karakteristik beton (Adianto  dan  Basuki,  2004).  Selain  daktilitas beton  juga  memiliki  kelemahan  antara  lain beton  mempunyai  sifat  susut  (shrinkage)  dan kuat  tarik  yang  sangat  rendah  yang  ditandai dengan terjadinya retak pada bagian serat yang mengalami  tarik  sebelum  akhirnya  beton  itu runtuh.
Salah  satu  cara  untuk  mengatasi daktilitas dan rendahnya kuat tarik beton yaitu dengan menambahkan bahan serat. Penggunaan serat  untuk  memperkuat  material  yang  getas telah  lama  dikenal.  Serat-serat  yang  telah umum  dipergunakan  antara  lain  terbuat  dari baja, polymer, atau fiber glass. Salah satu jenis serat yang dapat dipakai adalah serat polymeric (Balaguru dan Shah, 1992). Pada penelitian ini mencoba  memanfaatkan  serat  limbah  banner. Serat  dalam  banner  ini  termasuk  dalam  jenis serat  polypropelene.  Banner  adalah  salah  satu jenis  media  promosi  yang  sudah  dicetak menggunakan print digital yang pada umumnya memiliki bentuk vertikal atau portrait. Banyak banner  bekas  yang  sudah  tidak  terpakai  atau digunakan  oleh  masyarakat  luas.  Dalam  dunia konstruksi  khususnya  beton,  banner  ini  dapat
digunakan untuk bahan tambah dalam pembuatan beton.
Bahan pembuatan banner yang digunakan ini terbuat dari bahan vinyl/ sintesis semi plastik yang tidak mudah mengkusut dan tahan  terhadap  air.  Didalam  banner  terdapat serat  yang  berbentuk  seperti  benang  dapat digunakan untuk campuran beton. Serat bahan banner ini diharapkan dapat mengurangi retak- retak karena susut akibat pembebanan sehingga akan  meningkatkan  kekuatan  beton,  salah satunya  kuat  lekat  beton.  Penelitian  tentang pemanfaatan  serat  limbah  banner  sebagai campuran  beton  dapat  menjadi  alternatif  baru dalam pembuatan beton.
Pada  penelitian  ini  juga  akan  dilakukan perlakuan pembakaran terhadap beton. Karena sifat serat limbah banner yang mudah terbakar maka dengan dilakukannya pembakaran beton diharapkan bisa mengetahui apakah beton dapat melindungi serat limbah banner dari suhu tinggi serta  sejauh  mana  daya  tahan  beton  terhadap api. Seiring dengan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang perubahan tingkat degradasi kekuatan  lekat antara  serat  limbah  banner  dan beton bertulang  bila  diberi  pemanasan  dengan temperatur dan selama interval waktu tertentu. Dampak  pemanasan  terhadap  kekuatan  lekat antara serat limbah banner dan beton bertulang sangat tergantung pada perubahan
mikrostruktur  beton  maupun  material  baja tulangan  yang  diakibatkan  oleh  reaksi  fisik ataupun reaksi kimia serta pada akhirnya akan mempengaruhi kekuatan beton secara keseluruhan.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013 :  7)  metode  penelitian  kuantitatif  merupakan sebagai  metode  ilmiah/scientific  karena  telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka- angka  dan  analisis  menggunakan  statistik deskriptif  dan  analisis  regresi  .  Penelitian kuantitatif  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini merupakan  penelitian  yang  menggunakan pendekatan  eksperimen.  Menurut  Sugiyono (2013 : 72) penelitian eksperimen dilakukan di laboratorium  dan  ada  perlakuan  (treatment), dengan demikian metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan  untuk  mencari  pengaruh  perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan benda  uji  berupa  silinder  dengan  ukuran diameter 150 mm dan tinggi 300 mm dan pelat dengan ukuran 10 mm x 10 mm x 5  mm dibuat dengan  menambahkan  serat  limbah  banner. Setelah  benda  uji  berumur  28  hari,  benda  uji dilakukan  pembakaran.  Setelah  itu  benda  uji bisa dilakukan pengujian kuat lekat.
Dalam penelitian ini hanya akan dipakai 3 variabel yaitu sebagai berikut:

## Variabel Independen
Variabel independen atau sering disebut variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi  atau  yang  menjadi  sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen  (terikat)  (Sugiyono  (2013  :  39).
Variabel bebas dari dalam penelitian ini adalah variasi  panjang  serat  limbah  banner  dan  suhu pembakaran beton.

## Variabel Dependen
Variabel  dependen  atau  yang  sering disebut  sebagai  variabel  terikat  merupakan variabel  yang  dipengaruhi  atau  yang  menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono,  2013  :  39).  Variabel  terikat  dalam penelitian ini adalah kuat lekat dan mikrostruktur beton.

## Variabel Kontrol
Variabel  kontrol  adalah  variabel  yang dikendalikan  atau  dibuat  konstan  sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen  tidak  dipengaruhi  oleh  faktor  luar yang  tidak  diteliti  (Sugiyono,  2013  :  41). Variabel  kontrol  dalam  penelitian  ini  adalah metode pencampuran bahan, metode perawatan, dan metode pengujian beton dibuat sama, beton yang dibuat dengan material yang sama,  tempat  penelitian  sama  dan  peralatan untuk  membuat  maupun  menguji  benda  uji sama.

## PEMBAHASAN
Tabel 1. Hasil Uji Kuat Lekat Beton Kode Benda Uji Panjang Serat (cm) Suhu ( o C) Diameter Tulangan (cm) Panjang Penanaman Tulangan (cm) Beban Lekat (kgf) Kuat Lekat (MPa) Kuat  Lekat Rata  -  Rata (MPa) A2 0 28 1,05 15 1560 3,094 3,233 A3 1,05 15 1820 3,610 A4 1,05 15 1510 2,995 B2
0 200 1,05 15
1380 2,737 2,995 B3 1,05 15 1590 3,154 B4 1,05 15 1560 3,094 C1 300 1,05 15 1640 3,253 3,161 C2 1,05 15 1700 3,372 C4 1,05 15 1440 2,856 D1 400 1,05 15 840 1,666 1,825 D2 1,05 15 1090 2,162 D3 1,05 15 830 1,646 E2 3 28 1,05 15 1880 3,729 3,709 E3 1,05 15 2100 4,166 E4 1,05 15 1630 3,233
F1
200 1,05 15 1840 3,650 3,590 F2 1,05 15 1740 3,452 F3 1,05 15 1850 3,670 G1 300 1,05 15 1120 2,222 2,460 G2 1,05 15 1140 2,261 G3 1,05 15 1460 2,896 H1 400 1,05 15 1345 2,668 2,159 H2 1,05 15 920 1,825 H3 1,05 15 1000 1,984
I1 6 28 1,05 15
1410 2,797 2,923 I2 1,05 15 1350 2,678 I4 1,05 15 1660 3,293 J2 200 1,05 15 1600 3,174 3,293 J3 1,05 15 1880 3,729 J4 1,05 15 1500 2,975 K1 300 1,05 15 1450 2,876 2,764 K2 1,05 15 1530 3,035 K3 1,05 15 1200 2,380 L1 400 1,05 15 1360 2,698 2,532 L3 1,05 15 1400 2,777 L4 1,05 15 1070 2,122
M1 9 28 1,05 15
1770 3,511 3,531 M2 1,05 15 1740 3,452 M4 1,05 15 1830 3,630 N1 200 1,05 15 1200 2,380 2,572 N2 1,05 15 1340 2,658 N3 1,05 15 1350 2,678 O1 300 1,05 15 1370 2,718 2,777 O3 1,05 15 1530 3,035 O4 1,05 15 1300 2,579 P1 400 1,05 15 1630 3,233 2,909 P2 1,05 15 1370 2,718 P3 1,05 15 1400 2,777
Gambar 1 . Hasil Rekapitulasi Kuat Lekat Beton Serat Limbah Banner Pasca Bakar
Pengaruh penambahan serat limbah banner dengan variasi panjang serat terhadap kuat lekat beton pasca bakar
Berdasarkan  perhitungan  dari  hasil  uji kuat lekat dapat diketahui bahwa penambahan serat banner pada beton mempunyai pengaruh terhadap  kuat  lekat  beton.  Pengaruh  tersebut cenderung  meningkatkan    kuat  lekat  beton. Dimana  hanya  pada  suhu  pembakaran  300˚C kuat  lekat  beton  mengalami  penurunan  pada semua variasi penambahan serat limbah banner sedangkan pada suhu pembakaran 400˚C kuat lekat  beton  mengalami  kenaikan  pada  semua variasi  penambahan  serat  limbah banner.
Sedangkan  pada  suhu  pembakaran  200˚C  dan tanpa pembakaran kuat lekat beton mengalami fluktuatif. Penurunan kuat lekat tertinggi terjadi pada  suhu  pembakaran  300˚C  dengan  variasi penambahan  serat  limbah banner 3  cm yaitu mengalami  penurunan  sebesar  22,176  %. Sedangkan kenaikan kuat lekat tertinggi terjadi pada  suhu  pembakaran  400˚C  dengan  variasi penambahan  serat  limbah banner 9  cm yaitu
mengalami  kenaikan  sebesar  59,420  %. Sehingga berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan  bahwa  dengan  penambahan  serat limbah banner dapat  meningkatkan  kuat  lekat beton.
Edward G. Nawy (1990: 398) berpendapat bahwa  kuat lekat    beton  dan  baja tulangan  tergantung  pada  faktor-faktor  utama yaitu  adanya  adhesi  antara  elemen  beton  dan bahan  penguatnya,  efek  memegang (griping) sebagai  akibat  dari  susut  pengeringan  beton sekeliling  tulangan  dan  saling  geser  antara tulangan  beton  dengan  sekelilingnya,  faktor diameter, bentuk dan jarak tulangan mempengaruhi retakan, tahan gesekan ( friction )  terhadap  gelinciran  dan  saling mengait dengan tulangan mengalami gaya tarik.
Pengaruh penambahan serat limbah banner dengan  variasi  suhu  pembakaran  terhadap kuat lekat beton pasca bakar
Berdasarkan  perhitungan  dari  hasil  uji kuat  lekat  dapat  diketahui  bahwa  suhu pembakaran beton  mempunyai  pengaruh
terhadap  kuat  lekat  beton.  Dimana  hampir disetiap  suhu  pembakaran  kuat  lekat  beton mengalami  penurunan,  hanya  pada  variasi penambahan serat limbah banner 6 cm dengan suhu  pembakaran  200˚C  kuat  lekat  beton mengalami  kenaikan  yaitu    12,67  %    dan penurunan  kuat  lekat  tertinggi  terjadi  pada beton  tanpa  penambahan  serat  limbah banner dengan suhu  pembakaran  400˚C  yaitu mengalami  penurunan  sebesar  43,558  %.
Sehingga  berdasarkan  hasil  tersebut  dapat disimpulkan bahwa dengan pembakaran beton serat  limbah banner dapat  menurunkan  kuat lekat beton.
Untuk mengetahui pengaruh dari variabel  bebas  (penambahan  serat  limbah banner dan suhu pembakaran) terhadap variabel terikat  (kuat  lekat  beton)  digunakan  analisis regresi linier dan polinomial kuadratik.
Gambar 2. Analisis Regresi Linier Hubungan Variasi Panjang Serat Limbah Banner Terhadap Kuat Lekat Beton Pada Suhu 28˚C, 200˚C, 300˚C, dan 400˚C
y = 0,0106x + 3,3226 R² = 0,0016 y = -0,1567x + 3,5044 R² = 0,2167 y = -0,0846x + 3,0019 R² = 0,1448 y = 0,3627x + 1,4497 R² = 0,9992 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Ku at L ek at (M P a) . Suhu 28˚C Suhu 200˚C Suhu 300˚C
Suhu 400˚C Banne r 0 cm Banne r 3 cm Banne r 9 cm Banne r 6 cm
Gambar 3. Analisis Regresi Polinomial Hubungan Variasi Panjang Serat Limbah Banner Terhadap Kuat Lekat Beton Pada Suhu 28˚C, 200˚C, 300˚C, dan 400˚C
Dari  grafik  analisis  regresi  linier  dapat dilihat  bahwa  regresi  linier  yang  telah  didapat banyak  yang  sangat  menyimpang  dari  letak titik- titik dan nilai R square juga sangat rendah.
Karena  itulah  perlu  memperbaikinya  dengan regresi  non-linier  yaitu  salah  satunya  dengan regresi polinomial kuadratik. Dapat dilihat dari grafik  analisis  regresi  polinomial  kuadratik bahwa  hasil R  square pada  analisis  regresi polinomial  kuadratik  lebih  besar  daripada analisis regresi  linier sehingga dipilih hasil dari analisis regresi polinomial kuadratik.
Dari  hasil  analisis  regresi  polinomial kuadratik  dapat  diketahui  hasil  regresi  yang dihasilkan  dari  kuat  lekat  beton  tanpa pembakaran  yaitu  dengan  persamaan  y  = 0,0331x 2 – 0,1547x + 3,4879 dengan nilai R 2 = 0,0138.  Dari  nilai  R 2 dapat  diketahui  bahwa 1,38 % variabel bebas mempengaruhi hasil dari
variabel terikat, sedangkan 98,62 % dipengaruhi oleh faktor - faktor lain. Dari hasil tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel bebas  memiliki  pengaruh  yang  sangat  rendah terhadap hasil variabel terikat.
Pada  suhu  pembakaran  200˚C  hasil regresi  yang  dihasilkan  dari  kuat  lekat  beton pasca  bakar  yaitu  dengan  persamaan  y  =  - 0,329x 2 +  1,488x  +  1,8596  dengan  nilai  R 2 =
0,9806.  Dari  nilai  R 2 dapat  diketahui  bahwa 98,06  %  variabel  bebas  mempengaruhi  hasil dari  variabel  terikat,  sedangkan  1,94  % dipengaruhi oleh faktor - faktor lain. Dari hasil tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel bebas  memiliki  pengaruh  yang  sangat  kuat terhadap hasil variabel terikat.
Pada  suhu  pembakaran  300˚C  hasil regresi  yang  dihasilkan  dari  kuat  lekat  beton pasca  bakar  yaitu  dengan  persamaan  y  =
y = 0,0331x 2 - 0,1547x + 3,4879 R² = 0,0138
y = -0,329x 2 + 1,488x + 1,8596 R² = 0,9806 y = 0,1785x 2 - 0,9773x + 3,8945 R² = 0,6604
y = 0,0107x 2 + 0,3089x + 1,5034 R² = 0,9999 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 K u at L ek at (MP a) . Suhu 28˚C Suhu 200˚C Suhu 300˚C Suhu 400˚C
Banne r 0 cm Banne r 3 cm
Banne r 9 cm Banne r 6 cm
0,1785x 2 – 0,9773x + 3,8945 dengan nilai R 2 = 0,6604.  Dari  nilai  R 2 dapat  diketahui  bahwa 66,04  %  variabel  bebas  mempengaruhi  hasil dari  variabel  terikat,  sedangkan  33,96  % dipengaruhi oleh faktor - faktor lain. Dari hasil tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel bebas  memiliki  pengaruh  yang  kuat  terhadap hasil variabel terikat.
Pada  suhu  pembakaran  400˚C  hasil regresi  yang  dihasilkan  dari  kuat  lekat  beton pasca  bakar  yaitu  dengan  persamaan  y  = 0,0107x 2 + 0,3089x + 1,5034 dengan nilai R 2 = 0,9999.  Dari  nilai  R 2 dapat  diketahui  bahwa 99,99  %  variabel  bebas  mempengaruhi  hasil dari  variabel  terikat,  sedangkan  0,01  % dipengaruhi oleh faktor - faktor lain. Dari hasil tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel bebas  memiliki  pengaruh  yang  sangat  kuat terhadap hasil variabel terikat.
Pada suhu pembakaran 400˚C kuat lekat beton mengalami kenaikan pada semua variasi penambahan serat limbah banner , hal ini terjadi karena  kemungkinan  pada  suhu  400˚C  serat banner meleleh  sehingga  menambah  rekatan antara beton dengan besi tulangan.
Dari  hasil  regresi  polynomial  kuadratik dapat  disimpulkan  bahwa  penambahan  serat limbah banner pada  beton  pra  bakar  hanya berpengaruh sangat rendah terhadap kuat lekat beton  sedangkan    penambahan  serat  limbah banner pada  beton  pasca  bakar  berpengaruh sangat  kuat  terhadap  kuat  lekat  beton  pasca bakar.
Nilai  optimum  penambahan  serat limbah banner yang  akan  menghasilkan  beton dengan  kuat  lekat  maksimal  beton  pasca bakar
Berdasarkan  gambar  1  dapat  diketahui bahwa nilai optimum penambahan serat limbah banner yang menghasilkan bet on dengan kuat lekat  maksimal  yaitu  pada  penambahan  serat limbah banner 3 cm dengan suhu pembakaran 200˚C  dengan  nilai  kuat  lekat  sebesar  3,590 MPa.

## KESIMPULAN
1. Adanya  penambahan  serat  limbah banner berpengaruh  terhadap  kuat  lekat  beton pasca  bakar.  Pengaruh  yang  dihasilkan terhadap  penambahan  serat  limbah banner dengan  hasil  tertinggi  pada  penambahan serat  limbah banner 9  cm  pada  suhu pembakaran  400˚C  dengan  persentase 59,420 % dengan kuat lekat 2,909 MPa.
2. Nilai  optimum  penambahan  serat limbah banner yang  akan  menghasilkan  beton dengan  kuat  lekat  maksimal  beton  pasca bakar yaitu pada penambahan serat limbah banner 3  cm  dengan  suhu  pembakaran
200˚C dengan nilai kuat lekat sebesar 3,590
MPa.

## Daftar Pustaka
Apriliawati,  Anisa.  (2016). Kajian  Kuat  Lekat Dan  Kuat  Tekan  Pada  Beton  Serat Dengan  Bahan  Tambah  Potongan Limbah  Banner. Skripsi.  Surakarta  : FKIP Universitas Sebelas Maret.
Astanto, Triono Budi. (2001). Konstruksi Beton Bertulang . Yogyakarta : Kanisius.
Balaguru,  P.  &  Shah,  S.P.  (1992). Fibre Reinforced Cement Composites .
Singapore : McGraw-Hill.
McCormac,  Jack  C.  (2003). Desain  Beton Bertulang. Bandung : Erlangga.
Nugraha,  Paul  dan  Antoni.  (2007). Teknologi Beton . Yogyakarta : Andi.
Setyowati,  Edhi  Wahyuni.  (2016). Pengaruh Perubahan Microstruktur Beton Akibat Suhu  Tinggi  Terhadap  Lebar  Retak
Balok Beton Bertulang . Rekayasa Sipil Volume  10  No.2  –  2016  ISSN  1978  –
5658.  Malang  :  Jurusan  Teknik  Sipil
Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitataif,  dan  R&D .
Bandung : Alfabeta. Wahyuni, E. & Anggraini, R. (2010). Pengaruh Perbedaan Proses Pendinginan Terhadap  Perubahan  Fisik  Dan  Kuat Tekan  Beton  Pasca  Bakar .  Jurnal Rekayasa Sipil  Volume 4 No.1– 2010 ISSN 1978 – 5658.
Wang, Chu-Kia dan Salmon, Charles G. (1992).
Disain  Beton  Bertulang .  Bandung  : Erlangga.